252 



Mineralogie. 



nähert sieh seine Geschwindigkeit der des feinen Pulvers. Die so erhal- 

 tenen Gleichgewichtszustände (vergi. folgende Tabelle) 



T 



t 



h 



P 



327 



16,5 



14,0 



6,29 



409 



15,6 



13,2 



7,56 



502 



16,5 



14,0 



8,02 



567 



16,6 



14,0 



8,11 



weichen nicht unerheblich von dem am feinen Pulver ab. Wenn sich aber 

 die grösseren Stückchen wieder mit Wasserdampf gesättigt haben, verhalten 

 sie sich bei erneutem Erhitzen sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit wie 

 der Grösse des Wasserverlustes wie feines Pulver, offenbar deshalb,' weil 

 sie jetzt von zahllosen sehr feinen Sprüngen durchsetzt sind (vergl. die 

 folgende Tabelle). 



T 



t 



h 



P 



250 



20,2 



17,6 



3,60 



246 



19,9 



17,3 



3,66 



328 



18,5 



15,8 



6,29 



Trägt man die T als Abscissen und die Procent Wasserverlust als 

 Ordinaten auf, so erhält man für constante Dampfspannung (z. B. 12 mm) 

 eine unterhalb 100 — 150° asymptotisch zur Abscissenaxe verlaufende Curve. 

 die für T = 150—350° in schwachem Bogen aufsteigt, um oberhalb T = 

 350° sich wieder asymptotisch derjenigen Abscisse zu nähern, welche dem 

 Wassergehalt von 8,23 °/ des normalen Analcim entspricht. Die Curven 

 verschiedener Dampfspannungen (h = 9 — 18 mm) weichen unterhalb 150° 

 und oberhalb 500° nur wenig von einander ab, in Zwischenwerthen von T 

 dagegen sehr merklich. — Angesichts dieser Resultate ist nicht anzunehmen, 

 wie Lepierre aus seinen Versuchen geschlossen hatte, dass der Analcim 

 ein Molecül (Krystall-) Wasser bei 200° und ein Molecül (chemisch ge- 

 bundenes) Wasser bei 440° verliere 1 ; die Zeolithe , zunächst wenigstens 

 der Analcim, verhalten sich auch ganz anders als die gewöhnlichen Salze 

 mit Krystallwasser oder als z. B. CaC0 3 , in denen bei einer bestimmten 

 Temperatur intacte Molecüle neben zersetzten vorhanden sind, während 

 es sich hier um ein bei jeder Temperatur homogenes System handelt, 

 dessen Wassergehalt variirt. 



Die Verminderung der Dichte ist geringer als dem Wassergehalt ent- 

 spricht; diese relative Contraction ist namentlich gegen Ende des Wasser- 

 verlustes recht beträchtlich (bis 2,15 °/ ) ; erhält man das Mineral, nachdem 

 alles Wasser ausgetrieben ist, noch längere Zeit auf hoher Temperatur, 

 ohne es aber zum Schmelzen zu bringen, so steigt die relative Contraction 

 auf 14,3 °/ . Die Stückchen bleiben dabei scharfkantig und klar, zeigen 

 aber u. d. M. zahlreiche Bläschen, welche einen teigigen Zustand andeuten. 



1 Dabei weist Verf. mit Recht auf die Unhaltbarkeit aller jener 

 Constitutionsformeln hin, welche neuerdings nach Analogie der organischen 

 Verbindungen für die Silicate aufgestellt sind, ohne sie durch bestimmte 

 Reactionen oder auf andere Weise irgend hinreichend zu begründen. 



